918 Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Schluss.) 



selten mit Gallertschicht. Strangparenchym auf die nächste Umgebung 

 der Gefässe beschränkt. 



In den Markstrahlzellen theils harziger, farbloser, theils gelbrüth- 

 licher Inhalt, ersterer namentlich in den hohen Zellen der Markstrahl- 

 kanten. In manchen Zellen auch längliche, farblose, in Salz- wie in 

 Schwefelsäure vollständig lösliche Krystalle. 



Als Bauholz, zu Rebpfählen, sowie zur Herstellung feinerer Drechs- 

 ler- und Galanteriewaaren verwendet. 



29) Das Holz der Platane. 



Die beiden als Allee- und Zierbäume bei uns angepflanzten Vertreter 

 der Gattung, Plataniis orientaUs L. aus Kleinasien und PI. occiden- 

 tcclis L. aus Nordamerika (»Sycamore«) stimmen im Bau ihres Holzes 

 vollständig mit einander überein. 



Holz zerstreutporig, mit breitem, sehr hellen, weisslichen oder 

 schwach röthlichem Splint und braunem Kern, unkenntlichen Gefässen, 

 aber ansehnlichen, sehr zahlreichen Markstrahlen, die im Tangential- 

 schnitt dicht beisammenstehende, bis über 2 mm lange, spindelförmige 

 Streifchen, im Radialschnitt sehr auffallende, glänzende »Spiegel« bilden. 

 Ziemlich hart, mittelschwer (spec. Lufttrockengewicht im Durchschnitt 

 0,63), äusserst schwerspaltig, sehr zäh, doch von geringer Dauer. 



Mikroskopischer Charakter. Gefässe sehr zahlreich, einzeln 

 oder in Gruppen (bis zu 7), meist 0,07 — 0,08 mm weit, theils mit ein- 

 facher,, theils mit leiterförmiger Durchbrechung der Gliedenden; im letzteren 

 Falle oft nur eine Sprosse vorhanden, häufig aber auch 4 — 5 (bis zu 

 12) solcher, kaum 2,8 «j, dick, meist 8 — 14 jx von einander entfernt. 

 Hoftüpfel der Gefässe queroval, mit schmalen, quergestellten Porenspalten. 

 Markstrahlen 2 bis 12 Zellen (0,03— 0,17 mm) breit und meist 20 bis 

 über 70 Zellen (0,25 — 1,7 mm) hoch, nicht selten in kurzen Längsreihen, 

 ihre Zellen rundlich, derbwandig, 9 — 28 \i hoch, in einzelnen Krystalle 

 von Calciumoxalat. Fasertracheiden als Grundmasse. Strangparenchym 

 neben den Gefässen und in der Spätholzgrenze. — Meist ohne Thyllen. 



30) Das Holz des Birubaiimes. 



Der gemeine Birnbaum, Fin^s commimib- L., ist durch Mittel- und 

 Südeuropa bis nach Vorderasien und Sibirien verbreitet. 



röthlich, im gesunden Zustande 



